( 852 ) 



semblables, quant à l'aspect, à la fonte de Miissen, on trouve ordinaire- 

 ment 4 pour loo de manganèse, et qu'on ne dit nulle part que la fonte 

 employée fut exempte de ce métal ; il n'aurait pas fait mention des résul- 

 tats obtenus par Karsten, si ce métallurgiste éminent n'en eût déduit cette 

 conséquence que la fonte blanche lamelleuse, au maximum de carburation, 

 est une combinaison définie, qu'on peut représenter par Fe^C. 



Fer 94,92 



Carbone 5 , 08 



100,00 

 M En comparant la composition de plusieurs fontes grises à celle de la 

 fonte lamelleuse, Karsten arrive à cette conclusion, que la fonte grise 

 contiendrait moins de carbone que la fonte blanche, o,o4 moyenne de 

 cinq analyses. 



» Je n'ai pas trouvé une différence bien prononcée entre le carbone de 

 la fonte blanche et celui de la fonte grise obtenue à l'air chaud. Voici quel- 

 ques dosages : 



Fontes blanches manganésiféres do Follonica (Toscane) 



» » de Elia (Pyrénées-Orientales) 4» 00 



Fontes grises de Ria (Pyrénées-Orientales) air chaud. . 

 Fonte truitée » » 



» Dans ces fontes, on le voit, la proportion de carbone se rapproche 

 beaucoup de celle du fer carburé en creuset brasqué; est-ce à dire que, 

 dans certaines conditions, elle ne pourrait pas être dépassée? Non sans 

 doute ; ainsi on a signalé jusqu'à 0,06 de carbone. Acceptant ce chiffre, on 

 conçoit fiu'un fer en fusion, saturé de carbone, en laisse échapper à l'état 

 de graphite par l'effet des variations de température. En réalité ce graphite, 

 quoique adhérent, n'appartiendrait plus à la masse d'oîi il serait sorti, 

 et si le métal reste en contact avec la brasque, la saturation sera mainte- 

 nue, parce qu'il reprendra le carbone qu'il aura laissé échapper; on aurait 

 alors du fer carburé au maxinunu sur lequel seraient entés des cristaux de 

 gra|jhile. 



» Dans luie expérience que j'ai faite sur de la fonte grise de Ria, il s'est 



(i) Los fontes avaient été obtenues au charbon de bois. 



